473 



des Sciences de Saint - Pétersboupg^. 



474 



fenbar Ausnahmeu. Beclenkt man nuii aber, dass bei 

 den wirklichen Versuclien zwischen den einzelnen Ein- 

 stellungen meist nur wenige Miiiutcn vergingen iind 

 die beobachteten Verauderuiigen dcr Widerstande fast 

 immer eiae selir grosse Aiizahl (oft mebrere Hundert) 

 von- Scalentheilen bctrug , so darf man wohl keinen 

 Zweifel hegen , dass dièse beobachteten Verilnderun- 

 gen den in Wirkliclikeit stattiindenden entspracben. 



Die Wirkung des Weichmachens (durch Ausgluhen) 

 auf den galvanischen Widerstand bart gezogener Driihte 

 ist untersuclit worden fur die folgenden Metalle : Pla- 

 tina, PkTtina-Iridium, PaUadium, Aluminium, Alumi- 

 nium-Bronce, Eisen, Stalil, Kupfer, Messing, Neusil- 

 ber, Zink, Silber, Blei, Magnésium und Cadmium. 

 Aus dieser Reibe sind die beiden Letztgeuannten aus- 

 zuscldiessen, da deren Untersuchung, wie weiter uuten 

 gezeigt werden wird , zu keinem deutlichen Resultate 

 fiihrte. Bei alleu Ubrigen liess sich nicht nur die 

 gestellte Frage eindeutig und uuzweifelhaft beant- 

 worteu , sondern auch der eigeutlicbe Grund der frii- 

 jieren ^A■ iderspruche angebeu. Es sollen nun nach ein- 

 ander die, mit den oben erwahnteu Drabten ausgefuhr- 

 teu Versuche dargelegt werden, und zwar sollen vorerst 

 diejenigen Metalle betrachtet werden, mit denen aus 

 verscliiedenen Griinden nur wenig Versuche gemacht 

 wurdeu. Im Vordergrunde stand bei allen Versuclien 

 die Frage iiber die Wirkung des ersten Weichmachens ; 

 die Frage tiber die AVirkung des Abloschens ist nur 

 nebenbei behandelt und durchaus kein Versuch ge- 

 macht, dieselbe in irgend einer Ricbtuug zum Ab- 

 schluss zu bringen. Trotzdem dûrften die in Bezug 

 auf das Abloschen erhaltenen Resultate ein vielleicht 

 nicht ganz iiberflûssiges Material und Fingerzeige fur 

 kunftige, eingeheudere Untersuchungen abgeben. 



Die nachfolgendeu Tabellen bestehen jede aus fiinf 

 Colonnen. In der ersten sind die mit dem Drabt vor- 

 genommenen Manipulationeu angegebeu; im zweiteu 

 der, nach einer jeden dcrselben, bei der Einstellung 

 des Rheostaten II erhaltene Scalenwerth, wobei noch- 

 mals bemerkt werden soll, dass eine Vergrosseruug 

 dièses Werthes eine Verkleinerung des Widerstan- 

 des und uragekehrt bedeutet; Colonne III enthalt 

 die daraus berechneten successiven Widerstande der 

 Drâbte. Bei 10 Metallen ist der Widerstand beson- 



ders bestimmt worden; bei den drei ubrigen (Alumi- 

 nium, Blei und Zink) ist er aus den bekanntenDimen- 

 sionen und dem Material berechnet worden. Die hier- 

 durcb erhaltenen, auf keine grosse Genauigkeit An- 

 spruch erhebenden Zahlen sind in Klammern gesetzt. 

 Da es vor AUem darauf ankara, die Richtung, nach 

 welcher sich der Widerstand ilnderte, zu bestimmen, 

 die Grosse der Ânderung aber von zufàlligen Umstân- 

 den (Starke des Gltihens, Dauer desselbeu, etc.) ab- 

 hangt, so war eine genaue Bestimmung jener Grosse 

 naturlich auch ohne besonderen Wertb. Die vierte 

 Colonne enthalt die Zeiten, zu welcben die Ablesun- 

 gen am Rheostaten II stattfandeu; dass sich bei jeder 

 dieser Ablesungen der Drabt im Wasser befand, ist 

 klar. Colonne funf enthalt die cntsprechenden Tem- 

 peraturen des Wassers. 



I. Platina-Iridiuui. 



Der Drabt ist 0,55 Mm. dick und 473 Mm. lang; 

 er enthalt 10% Iridium M luid ist, wie aile folgenden 

 Drillite, bei denen nicht das Gegentheil ausdriicklicii 

 bemerkt ist, unmittelbar vor den Versuchen aus be- 

 deuteud dickerem Dralit gezogen und daher urspriing- 

 lich sehr hart. Es sind in der nachfolgendeu Tabello 

 auch die vorgaugigen Einstelluugcn mit eingeschlos- 

 sen, welche zurPriifung der Stabilitat des ganzen Lei- 

 tersystemes gedient hatten. 



24. Nov. (6. Dec.) 187G. 

 Gegliiht durch Strome. 



Einst. des ,u;,io..otn„ri 7mt Temper. des 

 Rh. II. Widerstand. Zeit. ^assers 



l)Drahthart. 100,0 1,00000 lO'' 15" — 



2) Unverandert 100,0 1,00000 10 35 — 



3) dito . 98,5 1,00000 11 15 16,7° C. 



4) dito 97,7 1,00000 12 11 16,8 » 



5) 5 Minuten 

 lang hellroth- 



gliibend 299,5 0,96780 12 26 16,9 » 



6) noch5Minu- 17,0 » 

 ten gliihend . 296,1 0,96835 12 48 



7) abgeloscht . 275,1 0,97170 12 55 17,0 » 



Wahrend fast 2 Stunden batte sich also die Ein- 



1) Diesen Platina-Iridium-Draht hat vor Kurzem Herr Akadem 

 Wild durch die VermittluDg des Herrn H. Sainte - Claire - De- 

 ville von Herrn Matthey in London als ganz rein, d. h. nur Spu- 

 ren von Rhodium, Ruthénium und Eisen onthaltend, zugesaudt be- 

 komraen. 



